Противокоррозионная защита меди и латуни в атмосферных условиях

центрации ПВК замедляет катодную реакцию, как в кинетической области, гак и в области предельного тока, что проявляется в смещении КПК в область более отрицательных потенциалов. Особенно сильно предельный катодный ток уменьшается на латуни, покрытой защитной пленкой.

На меди при потенциале -0,02 В наблюдается максимум пассивации, отсутствующий на латуни, который не зависит от СПвк в масляной пленке. Токи пассивации близки по величине к токам в пассивной области. Устойчивость пассивного состояния повышается с ростом концентрации ПВК в композиции.

ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕДИ И ЛАТУНИ В АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ © П.Н. Бернацкий, Ф. А Румянцев, В.И. Внгдороннч

Исследована защитная эффективность композиций пушечной смазки (ПВК) в индустриальном масле И-20А различных концентраций, а также защитной водно-восковой дисперсии (ЗВВД) но отношению к меди и латуни в условиях атмосферной коррозии.

Результаты натурно-стендовых испытаний защитных свойств консервационных материалов по отношению к меди (числитель) и латуни (знаменатель) (температура нанесения пленок 60-70 °С) приведены в таблице. Время экспозиции 100 суток (2400 часов.

После снятия защитной пленки композиций ПВК на поверхности меди во всех случаях обнаруживался черный защитный оксидный слой (СиО), латуни - сероватый слой. После снятия пленки ЗВВД защитный слой не обнаруживался.

Масляные составы с 50 % ПВК и индивидуальная ПВК характеризуются близким загцигным действием. Это позволяет использовать вместо чистой ПВК ее 50 %-ные масляные композиции, что дает возможность наносить их с разогревом до 70° вместо 95-105 °С и снизить расходные коэффициенты. ЗВВД способствует лучшей защите, однако, ее эффективность резко снижается при отрицательных температурах. Следует отметить лучшую защиту меди по сравнению с латунью исследуемыми покрытиями. Таким образом, композиции ПВК в И-20А и ЗВВД обладают достаточно высо-

кой противокоррозионной эффективностью по отношению к меди и латуни в условиях атмосферной коррозии при удовлетворительной адгезии образующихся масляных пленок к поверхности.

Таблица

Результаты натурно-стендовых испытаний защитных свойств консервационных материалов по отношешпо к меда

Спав. % в масле Скорость коррозии К, г/см2 ч 2, %

без пленки 7.82-10-8 1.18-10'7 -

10 3.6-10* 54

9,32-10'8 21

30 3.24'10'* 59

7,68-10-8 35

50 2.34-10'* 70

6,39-10"8 46

100 1.98-10"8 75

5,51-Ю-8 53

5.82- 10"* 86

ЗВВД(1 слой) 3,77-10'8 68

3.12-10-8 92

ЗВВД(Э слоя) 1,8-10"8 86

«ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД» В XXI ВЕКЕ © Я.Э. Брюскс

В сообщении предпринята попытка рассмотреть концепцию, развитие которой представляет большую опасность для человечества. Ее краткое содержание: «...развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уровень потребления, будут военными и экономическими мерами держать остальной мир в промышленно неразвитом состоянии в качестве сырьевого придатка и зоны сброса вредных отходов» (Кара-Мурза С.Г. «Концепция «золотого миллиарда» и Новый мировой порядок»: Сборник статей экологической тематики М., 2000). «Остальные страны» - это страны «треп.его мира», к которым присоединен почти весь «второй мир»: социалистические страны во главе с СССР (и до и после развала социалистической системы). Население

стран «первого» мира составляет 1 млрд человек, отсюда появилось понятие «золотой миллиард».

Порождена эта концепция двумя причинами. Первая - страх перед гипертрофированным ростом населения Земли, особенно в странах «треп.его» мира, и чувство беспомощности перед неясностью и неразработанностью способов гуманного его уменьшения. Следствием этого, усугубляющим опасность, является то, что очень многие ученые, экологи и политики являются сторонниками этой концепции. Вторая причина -порожденное рыночными экономическими отношениями нежелание и неспособность стран «первого мира» поступиться «высоким уровнем потребления». Эго воплотилось в невыполнение всеми странами-участнипами